Source: http://docplayer.pl/57759147-Aprobata-techniczna-itb-at-2016.html
Timestamp: 2018-11-20 22:25:36+00:00

Document:
1 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1040), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy: RAWLPLUG S.A. ul. Kwidzyńska 6, Wrocław stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą: Piany poliuretanowe RAWLPLUG PIANA POLIURETANOWA, RAWLPLUG PIANA POLIURETANOWA - ZIMOWA I RAWLPLUG PIANA POLIURETANOWA DO PCV w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który jest integralną częścią niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. Termin ważności: 22 grudnia 2021 r. Załącznik: Postanowienia ogólne i techniczne Warszawa, 22 grudnia 2016 r. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT /2016 zawiera 12 stron. Tekst tego dokumentu można kopiować tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
2 2/12 AT /2016 Z A ŁĄ C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT OCENA ZGODNOŚCI Zasady ogólne Wstępne badanie typu Zakładowa kontrola produkcji Badania gotowych wyrobów Częstotliwość badań Metody badań Pobieranie próbek do badań Ocena wyników badań USTALENIA FORMALNO - PRAWNE TERMIN WAŻNOŚCI INFORMACJE DODATKOWE... 11
3 AT /2016 3/12 1. PRZEDMIOT APROBATY Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB są piany poliuretanowe o nazwach handlowych RAWLPLUG Piana poliuretanowa, RAWLPLUG Piana poliuretanowa ZIMOWA i RAWLPLUG Piana poliuretanowa do PCV. Piany objęte Aprobatą są produkowane przez firmę RAWLPLUG S.A., ul. Kwidzyńska 6, Wrocław. Piany RAWLPLUG Piana poliuretanowa i RAWLPLUG Piana poliuretanowa ZIMOWA są jednoskładnikowymi pianami poliuretanowymi, wytwarzanymi na bazie żywic poliuretanowych z udziałem środka spieniającego, produkowanymi w postaci aerozolu. Materiał do ich wytwarzania dostarczany jest w metalowych pojemnikach ciśnieniowych dostosowanych do spieniania przy użyciu pistoletu (wersja pistoletowa) lub aplikatora (wersja wężykowa). Piana RAWLPLUG Piana poliuretanowa do PCV jest jednoskładnikową pianą poliuretanową o podwyższonej elastyczności, wytwarzaną na bazie żywic poliuretanowych z udziałem środka spieniającego, produkowaną w postaci aerozolu. Materiał do jej wytwarzania dostarczany jest w metalowych pojemnikach ciśnieniowych dostosowanych do spieniania przy użyciu pistoletu. Piany są spieniane w miejscu zastosowania, a po aplikacji twardnieją na skutek absorpcji wilgoci z powietrza. Wymagane właściwości techniczne pian objętych Aprobatą podano w p PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA Piany objęte Aprobatą są przeznaczone do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi, wykonywanych z drewna, PCV-U lub metalu, przy montażu okien i drzwi (z wyjątkiem drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej), przy czym montaż ten powinien być wykonywany przy użyciu łączników mechanicznych. Piany objęte Aprobatą mogą być stosowane do wypełniania pęknięć i niewielkich, nieruchomych szczelin w połączeniach między elementami przegród w budynku (z wyjątkiem przegród klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej). Piana RAWLPLUG Piana poliuretanowa może być aplikowana w temperaturach od +5 C do +30 C. Piana RAWLPLUG Piana poliuretanowa ZIMOWA może być aplikowana w temperaturach od -10 C do +30 C. Piana RAWLPLUG Piana poliuretanowa do PCV może być aplikowana w temperaturach od +5 C do +30 C, zachowując elastyczność w całym zakresie temperatur. Prace z użyciem poliuretanowych pian uszczelniających powinny być wykonywane w warunkach cieplno-wilgotnościowych nie przekraczających skrajnych wartości deklarowanych przez Producenta wyrobu.
4 4/12 AT /2016 Piany poliuretanowe należy chronić przed działaniem promieniowania UV przez osłonięcie odpowiednim kitem lub innymi wyrobami, odpornymi na warunki atmosferyczne. Nie należy używać pian w pobliżu otwartego ognia. Podczas prac z użyciem pian poliuretanowych, objętych Aprobatą, należy ściśle przestrzegać warunków ich stosowania, określonych w instrukcji Producenta, oraz warunków montażu drzwi i okien, określonych w instrukcjach ich Producentów. Stosowanie pian powinno być zgodne z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami Polskich Norm i przepisów budowlanych, w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1422). 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA Wymagane właściwości techniczno-użytkowe pian objętych Aprobatą podano w tablicach 1 3. Tablica 1 Wymagania Poz. Właściwości RAWLPLUG Piana poliuretanowa Metody badań wersja pistoletowa wersja wężykowa Gęstość pozorna (całkowita), kg/m 3 19 ± 15% 24 ± 15% p Przyrost wysokości (stopień ekspansji) piany aplikowanej w szczelinie, % 68 ± 10% 150 ± 10% p Czas cięcia, minuty 25 ± 10% 36 ± 10% p Nasiąkliwość po 24 h w wodzie przy częściowym zanurzeniu, kg/m 2 5 Stabilność wymiarowa po 48 h w temp. +40ºC i RH 95%, %, w kierunku: - długości i szerokości ± 5 1 PN-EN 1609:2013 metoda A PN-EN 1604: grubości (kierunek wzrostu piany) ± 9 6 Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu, kpa 7 Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych, kpa 15 PN-EN 826: PN-EN 1607: Wytrzymałość na ścinanie, kpa 35 PN-EN 12090: Przyczepność piany aplikowanej w temperaturze od +5 C do +30 C, do podłoża z drewna, PCV-U lub metalu, określona wytrzymałością na rozciąganie, kpa: 50 PN-EN 1607:2013
5 AT /2016 5/12 Tablica 2 Wymagania Poz. Właściwości RAWLPLUG Piana poliuretanowa ZIMOWA Metody badań wersja pistoletowa wersja wężykowa Gęstość pozorna (całkowita), kg/m 3 22 ± 15% 35 ± 15% p Przyrost wysokości (stopień ekspansji) piany aplikowanej w szczelinie, % 122 ± 10% 136 ± 10% p Czas cięcia, minuty 25 ± 10% 45 ± 10% p Nasiąkliwość po 24 h w wodzie przy częściowym zanurzeniu, kg/m 2 5 Stabilność wymiarowa po 48 h w temp. +40ºC i RH 95%, %, w kierunku: - długości i szerokości ± 5 1 PN-EN 1609:2013 metoda A PN-EN 1604: grubości (kierunek wzrostu piany) ± 9 6 Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu, kpa 7 Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych, kpa 15 PN-EN 826: PN-EN 1607: Wytrzymałość na ścinanie, kpa 35 PN-EN 12090: Przyczepność piany aplikowanej w temperaturze od -10 C do +30 C, do podłoża z drewna, PCV- U lub metalu określona wytrzymałością na rozciąganie, kpa: 50 PN-EN 1607:2013 Tablica 3 Wymagania Poz. Właściwości RAWLPLUG Piana poliuretanowa do PCV Metody badań wersja pistoletowa Gęstość pozorna (całkowita), kg/m 3 25 ± 15% p Przyrost wysokości (stopień ekspansji) piany aplikowanej w szczelinie, % 84 ± 10% p Czas cięcia, minuty 22 ± 10% p Nasiąkliwość po 24 h w wodzie przy częściowym zanurzeniu, kg/m 2 5 Stabilność wymiarowa piany w szczelinie, w kierunku grubości (kierunek wzrostu piany), %: - po 14 dniach w temp. +23ºC i RH 50% ± 5 - po 14 dniach w temp. +23ºC i RH 50% oraz 24 h w temp. +40ºC i RH 95% 1 ± 6 PN-EN 1609:2013 metoda A p
6 6/12 AT /2016 Tablica 3, c.d. Wymagania Poz. Właściwości RAWLPLUG Piana poliuretanowa do PCV Metody badań wersja pistoletowa Właściwości przy rozciąganiu: - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych, kpa - wydłużenie względne przy zniszczeniu podczas ścinania % 7 Właściwości przy ścinaniu: wytrzymałość na ścinanie, kpa 25 - wydłużenie względne przy zniszczeniu podczas ścinania, % 8 Przyczepność piany aplikowanej w temperaturze od +5 C do +30 C, do podłoża z PCV-U, drewna, lub metalu określona wytrzymałością na rozciąganie, kpa 9 Odkształcenie trwałe, %, po ściśnięciu do 30% grubości (kierunek wzrostu piany) przez 22 h, w temp. +23ºC i RH 50%, określone po 24 h odprężenia 5 PN-EN 1607:2013 PN-EN 12090: PN-EN 1607: PN-EN ISO 1856: PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Piany poliuretanowe, objęte Aprobatą, powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób zapewniający zabezpieczenie przed zniszczeniem lub mechanicznym uszkodzeniem opakowań. Warunki pakowania mogą być uzgodnione między Producentem i odbiorcą. Do każdego opakowania powinna być dołączona etykieta zawierająca co najmniej następujące dane: nazwę i adres Producenta, nazwę handlową wyrobu, pojemność netto lub pojemność netto i masę netto, okres przydatności do użycia, numer Aprobaty Technicznej ITB AT /2016, numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, znak budowlany. Sposób oznakowania wyrobów znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041).
7 AT /2016 7/12 Ponadto, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek oznakowania wyrobu na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 450) i rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (CLP) oraz dołączania informacji określającej zagrożenia dla zdrowia lub życia, wynikające z karty charakterystyki na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (ze zmianami) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), do wyrobu powinna być dołączona dokumentacja w odpowiedniej formie, zawierająca wymagane przez przepisy prawne oznakowania i informacje. 5. OCENA ZGODNOŚCI 5.1. Zasady ogólne Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2016 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041, z późniejszymi zmianami) oceny zgodności wyrobów objętych Aprobatą Techniczną ITB AT /2016 dokonuje Producent (lub jego upoważniony przedstawiciel) mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, stosując system 3. W przypadku systemu 3 oceny zgodności, Producent może wystawić krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2016 na podstawie: a) wstępnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium, b) zakładowej kontroli produkcji Wstępne badanie typu Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości techniczno-użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobów do obrotu. Wstępne badanie typu obejmuje: a) w przypadku pian RAWLPLUG Piana poliuretanowa i RAWLPLUG Piana poliuretanowa ZIMOWA: nasiąkliwość wodą przy częściowym zanurzeniu, stabilność wymiarową,
8 8/12 AT /2016 naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym, wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na ścinanie, przyczepność do podłoża, b) w przypadku piany RAWLPLUG Piana poliuretanowa do PCV: nasiąkliwość wodą przy częściowym zanurzeniu, stabilność wymiarową, właściwości przy rozciąganiu, właściwości przy ścinaniu, przyczepność do podłoża, odkształcenie trwałe po ściskaniu. Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości technicznoużytkowych wyrobów, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności Zakładowa kontrola produkcji Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 1) specyfikację i sprawdzanie surowców i składników, 2) kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p. 5.4), prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach. Kontrola produkcji powinna zapewniać, że wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną ITB AT /2016. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyrób spełnia kryteria oceny zgodności. Poszczególne wyroby lub partie wyrobów i związane z nimi szczegóły produkcyjne muszą być w pełni możliwe do identyfikacji i odtworzenia Badania gotowych wyrobów Program badań. Program badań obejmuje: badania bieżące, badania okresowe Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie: gęstości pozornej, czasu cięcia Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie: a) w przypadku pian w przypadku pian RAWLPLUG Piana poliuretanowa i RAWLPLUG Piana poliuretanowa ZIMOWA: stopnia ekspansji, nasiąkliwości wodą przy częściowym zanurzeniu, stabilności wymiarowej,
9 AT /2016 9/12 naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu, wytrzymałości na rozciąganie, wytrzymałości na ścinanie, b) w przypadku piany RAWLPLUG Piana poliuretanowa do PCV: stopnia ekspansji, nasiąkliwości wodą przy częściowym zanurzeniu, stabilności wymiarowej, właściwości przy rozciąganiu, właściwości przy ścinaniu, odkształcenia trwałego po ściskaniu Częstotliwość badań Badania bieżące powinny być wykonywane zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. Badania okresowe należy wykonywać nie rzadziej niż raz na 3 lata Metody badań Badania powinny być wykonywane według metod podanych w tablicy 1 oraz podanych poniżej opisów Warunki przygotowania próbek do badań. Pianę poliuretanową należy spieniać przy użyciu pistoletu lub dyszy: a) bezpośrednio na podłożu w przypadku próbek do badań gęstości pozornej (całkowitej) i czasu cięcia, b) w formach symulujących szczelinę, ze sklejki wyłożonej folią (od góry) oraz podłoża według tablicy 1 (od dołu) w przypadku próbek do badań przyczepności do podłoża, c) w formach ze sklejki wyłożonej papierem, symulujących szczelinę w przypadku próbek do pozostałych badań. Aplikację piany przeprowadza się w komorze klimatycznej, w temperaturze +23 C i RH 50% w przypadku badań gęstości pozornej (całkowitej), czasu cięcia i stopnia ekspansji oraz w dolnych i górnych temperaturach stosowania, przy RH 50% w przypadku badania przyczepności do podłoży oraz w górnych temperaturach stosowania, przy RH 30% w przypadku pozostałych badań. Formy z pianą do badań wg b) i c) (z wyjątkiem badania stopnia ekspansji) należy pozostawić na 24 h w warunkach spieniania, a następnie rozformować i poddać dalszej klimatyzacji w warunkach laboratoryjnych przez okres 14 dni, po czym przygotować próbki do badań Sprawdzenie gęstości pozornej (całkowitej). Badanie należy wykonywać na próbkach piany spienionej swobodnie, w postaci pojedynczych odcinków sznura długości około 15 cm i średnicy nie mniejszej niż 30 mm. Odcinki sznura należy nanosić na płaską powierzchnię wyłożoną folią. Próbki powinny być pozostawione w warunkach spieniania (p ) przez okres 24 h lub 14 dni. Po 24 h lub 14 dniach od spieniania każdą z sześciu przygotowanych próbek (z naskórkiem) należy zważyć z dokładnością do 0,01 g,
10 10/12 AT /2016 określając jej masę m. Próbki należy kolejno zanurzać w napełnionym wodą cylindrze pomiarowym z podziałką 10 cm 3 (objętość początkowa wody v 0) i odczytywać zwiększoną objętość (v 1). Gęstość pozorną ρ, w kg/m 3, należy obliczać ze wzoru: ρ = [m : (v 1 - v 0)] Wynik badania stanowi średnia z sześciu pomiarów Sprawdzenie przyrostu wysokości piany w szczelinie (stopnia ekspansji). Sprawdzenie przyrostu wysokości piany należy wykonać poprzez spienienie piany w formie w postaci metrowej szczeliny o szerokości i wysokości 30 x 30 mm. Do badania należy przygotować dwie formy (szczeliny). Bezpośrednio po aplikacji piany do jednej formy, na jej powierzchnię nakładamy drugą formę i po 24 godz. od spienienia, przy pomocy suwmiarki z dokładnością nie mniejszą niż 0,01 mm, mierzymy wysokość piany w połowie długości formy oraz w odległości 10 cm od końców szczeliny. Uzyskany wynik wysokości wzrostu piany należy odnieść do wysokości pierwotnego wypełnienia szczeliny i podać w procentach. Pojemnik z pianą i formy należy przed badaniem klimatyzować przez 24 godz. w warunkach laboratoryjnych. Wynikiem badania jest wartość średnia uzyskana z co najmniej trzech pomiarów Sprawdzenie czasu cięcia. Sprawdzenie czasu cięcia należy przeprowadzać w warunkach laboratoryjnych. Na arkusz papieru należy spieniać kilka pasów pojedynczych warstw piany (odcinki sznura o średnicy nie mniejszej niż 30 mm) w odległości 2 do 3 cm od siebie. Przy pomocy szablonu z wycięciem o szerokości 60 mm i wysokości 30 mm znajduje się fragment sznura piany o wysokości 30 mm i przecina go za pomocą noża w przedziałach czasu co 3 minuty, a pod koniec badania co 1 minutę. Jeżeli po przecięciu na powierzchni noża pozostanie piana lub gdy cięcie spowoduje zniszczenie struktury (komórek piany) należy proces powtarzać na kolejnych fragmentach sznura piany. Wynikiem badania jest czas, po którym cięta nożem piana nie będzie pozostawała na nożu i powodowała zniszczenie struktury Sprawdzenie stabilności wymiarowej piany w przypadku piany RAWLPLUG Piana poliuretanowa do PCV. Sprawdzenie stabilności wymiarowej należy wykonywać według metody FEICA TM 1004:2013. Zasada badania polega na określeniu zmiany grubości próbek piany po przechowywaniu przez 14 dni w warunkach laboratoryjnych oraz 24 h w temp. +40ºC i RH 95%. Badanie należy wykonywać na trzech próbkach, a wartość średnią należy obliczyć w procentach Pobieranie próbek do badań Próbki do badań należy pobierać losowo, zgodnie z normą PN-83/N Ocena wyników badań Wyprodukowane wyroby należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne. 6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE 6.1. Aprobata Techniczna ITB AT /2016 jest dokumentem stwierdzającym przydatność pian poliuretanowych RAWLPLUG Piana poliuretanowa, RAWLPLUG Piana poliuretanowa ZIMOWA
11 AT / /12 i RAWLPLUG Piana poliuretanowa do PCV do stosowania w budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty. Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2016 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.1410, z późniejszymi zmianami). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia Producenta od odpowiedzialności za właściwą jakość wyrobów oraz wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe ich zastosowanie W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie pian poliuretanowych RAWLPLUG Piana poliuretanowa, RAWLPLUG Piana poliuretanowa ZIMOWA i RAWLPLUG Piana poliuretanowa do PCV należy zamieszczać informację o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT / TERMIN WAŻNOŚCI Aprobata Techniczna ITB AT /2016 jest ważna do xx grudnia 2021 r. Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej Wnioskodawca lub formalny następca wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z odpowiednim wnioskiem nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego dokumentu. K O N I E C INFORMACJE DODATKOWE Normy i zalecenia związane PN-EN 826:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie zachowania przy ściskaniu
12 12/12 AT /2016 PN-EN 1604:2013 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych PN-EN 1607:2013 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie wytrzymałości na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych PN-EN 1609:2013 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie krótkotrwałej nasiąkliwości wodą metodą częściowego zanurzenia PN-EN 12090:2013 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie zachowania przy ścinaniu PN-83/N Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki FEICA TM 1004:2013 Determination of the Dimensional Stability of an OCF canister foam Raporty, sprawozdania z badań, oceny i klasyfikacje 1. LZM /16/Z00NZM. Raport z badań. Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych ITB, Warszawa, 2016 r. 2. LZM /16/Z00NZM. Raport z badań. Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych ITB, Warszawa, 2016 r. 3. LZM /16/Z00NZM. Raport z badań. Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych ITB, Warszawa, 2016 r.

References: art. 4
 art. 5
 art. 8
 art. 4
 art. 5
 art. 8